TELLURE 49Î 



ANALYSE DES MINERAIS DE TELLURE 



Voie sèche. — Attaque par le chlore. — Le dispositif est le 

 même que celui recommandé pour les minerais de sélénium. 



L'échantillon pulvérisé est placé dans une boule de verre 

 peu fusible, traversée par un courant de chlore sec et mise en 

 relation avec un tube absorbe ur contenant de l'eau. 



Il se forme presque toujours un mélange de bichlorure et de 

 tétrachlorure de tellure. Le premier donne avec l'eau du tel- 

 lure libre et de l'acide tellureux; le second fournit de l'acide 

 tellurique. Le liquide de condensation sera donc acidifié par 

 l'acide sulfurique et chauffé avec l'acide chlorhydrique, en 

 concentrant peu à peu pour décomposer l'acide tellurique, puis 

 réduit par le gaz sulfureux. Le tellure insoluble est après repos 

 de douze heures, recueilli sur un filtre taré, lavé à l'eau bouillie 

 et pesé après dessiccation. 



La recherche du sélénium dans le précipité de tellure peut 

 être faite par l'une des méthodes indiquées ci-dessus. 



Ge procédé de séparation du tellure réussit bien avec la plu- 

 part des métaux. Pour l'isoler du mercure, il faut étendre 

 d'eau la liqueur, puis réduire à froid le sel mercurique par 

 l'acide phosphoreux. Au bout de vingt-quatre heures au moins 

 le protochlorure de mercure est séparé par filtration, et le tel- 

 lure est réduit à son tour par l'acide sulfureux dans la liqueur 

 chauffée à 100°. 



Voie humide. — 1° Attaque par le chlore. — Le minerai en 

 poudre fine est mis en suspension dans une solution concentrée 

 de potasse et soumis à l'action d'un courant de chlore. Après 

 avoir étendu d'eau, les oxydes insolubles sont éliminés par 

 filtration, tandis que les acides sulfurique, tellurique, etc., unis 

 à la potasse passent en solution. On chauffe vers 100° avec un 

 excès d'acide chlorhydrique, aussi longtemps qu'il se dégage 

 du chlore. Finalement, on réduit par l'acide sulfureux. 



2° Attaque par Veau régale. — On traite le minerai par l'eau 



